SUR LE FROTTEMENT. Gkr 
; ; ke ; 
n’affectent pas une disposition filamenteuse. Nous verrons 
plus tard que cette circonstance paraît avoir une influence 
notable sur l’altération des surfaces glissant sans enduit 
les unes sur les autres. 
* Un fait remarquable qui se trouve constaté par les ré- 
sultats du tableau ci-dessus, c’est que l’eau est pour la 
fonte un mauvais enduit; on voit, en effet, qu'avec ce 
liquide le rapport du frottement à la pression a une va- 
leur double de celle que l’on a trouvée pour le cas où il 
n’y a pas d’enduit. C’est donc à tort que dans beaucoup 
d'usines on se contente de diriger sur les pièces en mou- 
vement un filet d’eau pour les lubrifier, au lieu de les 
graisser. La seule compensation que l’eau apporte à l’aug- 
mentation de frottement qu’elle occasione, c’est qu’elle 
enlève et sépare les parcelles métalliques qui peuvent pro- 
venir de l’usure des surfaces, et qu’en s’opposant à leur 
agglomération , elle les empêche de sillonner ces surfaces 
aussi promptement que cela arriverait sans sa présence. 
Néanmoins comme l’eau entraîne toujours avec elle des 
corps étrangers souvent assez durs, quoique fort divisés, 
qui forment une sorte d’éméri sans cesse renouvelé, les 
pièces frottantes s’usent rapidement, et l’on doit proscrire 
tout-à-fait cet usage de mouiller les surfaces de fonte glis- 
sant sur de la fonte. 
Le savon sec est aussi un enduit fort peu convenable 
dans le cas actuel, puisqu'il augmente un peu le rap- 
port du frottement à la pression, au lieu de le dimi- 
muer.  * 
Les expériences sur le glissement de la fonte sur la 
fonte, avec enduit de suif, ont été faites partie le 10 sep- 
tembre, par une température moyenne de+18°,6 centi- 
grades, partie le 6 décembre, par une températuremoyenne 
h. Savans étrangers. 81 
